— 101 — 
Ablesung Durch Druckzunahme 
am Theilkreis. entstehende Piezoelektrieität. 
89° Spur von positiver Elektrieität 
90° Nichts 
go Spur von negativer Elektricität 
149° Spur von negativer Elektrieität 
150° Spur von positiver Elektrieität 
151° Spur von positiver Elektrieität 
209° Spur von positiver Elektrieität 
210° Nichts 
211° Spur von negativer Elektricität 
269° Spur von negativer Elektrieität 
270° Nichts 
271° Spur von positiver Elektriecität 
329 Spur von positiver Elektrieität 
330° Nichts 
331° Spur von negativer Elektricität. 
Beim Nachlassen der Schraube der Krystallpresse ent- 
standen jedesmal Elektrieitäten, welche den beim Anziehen 
erhaltenen entgegengesetzt waren. 
Diese Versuche lassen darüber nicht im Zweifel, dafs 
der Winkel zwischen den drei Axen fehlender Piezoelektrici- 
tät 120° beträgt; die eine Abweichung, welche übrigens nicht 
1’ beträgt, kann sehr wohl von Versuchsfehlern herrühren. 
Drucke, welche in den in der Mitte zwischen den Axen 
fehlender Piezoelektrieität liegenden Richtungen auf die Platte 
ausgeübt wurden, hatten eine sehr kräftige Elektrieitätsent- 
wicklung zur Folge; da das benutzte Elektroskop nicht für 
quantitative Versuche eingerichtet ist, so konnte ich nicht 
bestimmen, wie sich die Menge der Piezoelektrieität mit der 
Richtung änderte; so viel ist aber sicher, dals die gröfste 
Quantität in jenen Zwischenrichtungen erzeugt wurde. Für 
eine genaue quantitative Bestimmung wäre es durchaus nöthig, 
auf die Inductionswirkungen Rücksicht zu nehmen, welche 
die in den der Druckstelle benachbarten Oberflächentheilen 
entstehenden Elektrieitäten auf die mit dem Elektroskop ver- 
bundene Elektrode ausüben. Ueber diesen Einfluls wird unten 
noch Einiges erwähnt werden. 
